Sinterize öncesi ve sonrası zirkonyum oksit esaslı alt yapı üzerine uygulanan farklı yüzey işlemlerinin bükülme dayanıklılığına etkisinin araştırılması
Investigation of different surface treatment of zirconia frameworks after and before sintering on biaxial flexural strength
Yazar: ÜMİT GÜNEY
Danışman: YRD. DOÇ. FAİK TUĞUT
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2016
Konu: Diş Hekimliği = Dentistry
Dizin: Dental materyaller = Dental materials ; Dental restorasyon = Dental restoration ; Dental stres analizi = Dental stress analysis ; Sinterleme = Sintering ; Yüzey pürüzlülüğü = Surface roughness ; Zirkonyum = Zirconium

Özet:
Bu çalışmanın amacı, sinterizasyon öncesi ve sonrası elde edilen zirkonyum oksit alt yapı materyaline uygulanan farklı yüzey işlemlerinin materyaldeki bükülme dayanıklılığına ve faz değişikliğine olan etkisini araştırmaktır.
Yarı sinterize Y-TZP bloklardan ISO TR 6872 standardına uygun olarak 150 tane disk şeklinde çapı 15 mm ve kalınlığı 1,3 mm olan örnekler elde edildi. Bu örneklere kumlama, Er-YAG lazer, Nd-YAG lazer, Er-YAG lazer + Kumlama, Nd-YAG lazer + kumlama, ince grenli frez ile aşındırma ve kalın grenli frez ile aşındırma uygulandı.  Örneklerin yarısına sinterizasyon öncesi yüzey işlemleri uygulanıp sinterlendi. Diğer yarısına ise sinterizasyon sonrası yüzey işlemi uygulandı. Kontrol grubuna herhangi bir yüzey işlemi uygulanmadı. 
Tüm örneklere iki eksenli bükülme dayanıklılığı testi uygulandı. Örneklerin kristal yapılarını belirlemek için X-ray diffraktometre (XRD) analizi yapıldı. Yüzeyde oluşan değişiklikleri gözlemlemek için SEM analizi yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, parametrik test varsayımları yerine getirildiğinden Varyans Analizi, Tukey testi ve eşler arası farkın önemlilik testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 olarak kabul edildi
Zirkonyum oksit üzerine uygulanan yüzey işlemlerinde sinterizasyon öncesi yüzey işlemi uygulanan gruplarda sinterize sonrası yüzey işlemi uygulanan gruplardakinden bükülme dayanıklılığı açısından daha düşük olduğu görüldü.  Sinterizasyon öncesi ve sonrası grupları birbiri ile kıyasladığımızda ince ve kalın grenli frez ile aşındırma grubu haricinde diğer tüm gruplararası farklılık istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). Bu gruplar arasında en yüksek bükülme dayanıklılığı hem sinterizasyon öncesi hem de sonrası kumlama grubunda (1243,15 ± 29,14- 1287,41 ± 26,59) görülürken en düşük bükülme dayanıklılığı sinterizasyon öncesi ve sonrası kalın grenli frez ile aşındırma gruplarında (927,36 ± 27,18- 952,13 ± 32,46) görüldü. Sinterizasyon öncesi ve sonrası yüzey işlemi uygulanan örnekler üzerine yapılan XRD analizinde en fazla kumlama grubunda faz dönüşüm oranı tespit edildi. Yüzey özelliklerinin incelenmesinde kullanılan SEM analizinde, lazer ve frez ile aşındırma gruplarında oluk, çatlak ve yarıklar oluştuğu görüldü.

Abstract:
The aim of this research was to investigate the effect of different surface treatment on flexural strength and phase changes of zirconia framework after and before sintering.
150 cylindrical specimens with the dimensions 15 mm diameter and 1,3 mm height were obtained from semi-sintered Y-TZP blocks according to the ISO TR 6872. These specimens were randomly separated into subgroups; sand blasting, Er-YAG laser , Nd-YAG laser, Er-YAG+sand blasting, Nd-YAG laser+sand blasting, fine diamond burs, coarse diamond burs. Half of the samples were treated before sintering and the others were after the sintering procedures. No treathments were performed in control group. Biaxial flexural strength test were performed to all samples. X-ray diffraction analysis were performed to identify crystalline structure and SEM analysis for the detection on the surface changes. The data were analyzed by Varyans Analys, Tukey test and peer difference significance test (p<0,05).
Specimens that were treated before sintering had lower flexural strength. There were statically significant differences between after sintering and before sintering groups except treated with burs groups (p<0,05). The highest flexural strength values in all groups were (1243,15 ± 29,14- 1287,41 ± 26,59) seen in sand blasting groups and the lowest in coarse diamond burs (927,36 ± 27,18- 952,13 ± 32,46). According to the XRD analysis the highest phase change was determined in sand blasted groups. Furthermore grooves, cracks, and slots were detected in laser and bur groups by SEM analysis.